APPUNTI SPERIMENTALI CIRCA ALLE INFLUENZE DELLA TEMPERATURA, ECC. 45 



quanto faceva precedentemente alla temperatura ambiente, mentre la 

 temperatura attuale del marmo la supporrei di circa 60 c . Dopo qualche 

 minuto quando la temperatura è alquanto discesa si ha 



tang «j = 0,031 : 0,07 == 0,4428, 



e seguitando a discender la temperatura seguita ad aumentare l'attrito 

 in modo che dopo qualche ora quando la temperatura della lastretta di 

 marmo è tornata presso 21 c si ha tang a" = 0,031 : 0,061 = 0,5082. 

 per fatto del riscaldamento, o per fatto dello sfregamento, bisogna 

 ammettere che sia seguita una modificazione nello stato delle superfici 

 sfreganti che renda conto dello aumento di attrito che si è prodotto per 

 la stessa temperatura ambiente. E non sarei alieno dal supporre che 

 durante il riscaldamento sul fornello fosse avvenuta dalla superficie del 

 marmo qualche lieve emissione di umidità o di acido carbonico che ne 

 avesse alterata la costituzione o la composizione in modo da accrescere 

 l'attrito. Tale emissione di fluidi elastici seguitando a prodursi un poco 

 durante lo sfregamento a caldo spiegherebbe anche il diminuire della 

 resistenza di attrito con il crescere della temperatura. 



Per vedere novamente con superficie già modificata e ripulita, ho 

 novamente riscaldato i due pezzetti di marmo tornandoli ad appoggiare 

 con le facce che non devono sfregarsi ai ferri del fornello, e quando 

 sono stati assai caldi gli ho trasportati sopra un pezzo di legno, tenendo 

 in alto le facce che dovranno sfregarsi, e ripulendole con un canovaccio 

 pulito. La temperatura da attribuire ai due pezzi di marmo quando sopra 

 i soliti appoggi erano ridotti a dare incipiente reciproco scorrimento la 

 riterrei minore di 100 c , perchè un pocolino di acqua deposta sopra 

 un canto del pezzo di marmo maggiore ha evaporato con non molta sol- 

 lecitudine. Con la temperatura supponiamo approssimativamente di 90 c 

 ho ottenuto tang a = 0,031 : 0,086 == 0,3604 e quindi, a = 19° 49'. 



Poi col diminuire della temperatura l'angolo limite di scorrimento è 

 andato gradatamente crescendo in modo che dopo parecchie ore, ripresa 

 bene dal marmo la temperatura ambiente, si è avuto 



tang a" = 0,031 : 0,046 = 0,6739. 



L'attrito alla temperatura ambiente per la nova operazione del ri- 

 scaldamento rapido e del lento raffreddamento, è ulteriormente cresciuto; 

 e resta confermato che durante l'inalzamento di temperatura la resistenza 



